der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
59 
Kohle in zwei Reihen lieferten als specifische Wärme 0,2063. Die 
grösste Abweichung vom Mittel war 0,2116, also etwa 2 V 2 pCt. 
2 . Hochofen-Graphit von der Loher Hütte bei Müsen; schöne, glän¬ 
zende Blättchen aus Hochofenschlacke krystallisirt. Die Schlacke 
wurde durch abwechselndes Erhitzen mit Salzsäure und Kalilauge 
entfernt, der abgeschiedene Graphit mehrere Tage mit Königswasser 
erhitzt, dann mit Flusssäure behandelt und schliesslich bei starker 
Rothgluth in einer Verbrennungsröhre mit Bromdampf behandelt. 
Beim Verbrennen im Sauerstofifstrom hinterliessen 1,1937 Gr. Gra¬ 
phit 0,0243 Gr., also 2,04 pCt. Rückstand. Drei Versuche, bei denen 
3,811 Gr. Graphit benutzt wurden, lieferten als specifische Wärme 
0,2029 — 0,1965 — 0,2021, Mittel 0,2005, grösste Abweichung vom 
Mittel etwa 2 pCt. 3. Natürlicher Graphit von Ceylon. Derselbe 
wurde einige Tage wie der Hochofen - Graphit mit Königswasser 
digerirt, ausgewaschen, dann mit starker Flusssäure erhitzt, getrock¬ 
net und schliesslich bei starker Rothgluth in einer Verbrennungs¬ 
röhre mit Bromdampf behandelt, bis nichts mehr sublimirte. Beim 
Verbrennen im Sauerstoffstrom fand Herr Bettendorf in 1,6232 Gr. 
Graphit 0,0121 Gr. also 0,74 pCt. Rückstand. Die specifische Wärme 
ergab sich im Mittel aus zwei Versuchsreihen, bei denen 3,99 Gr. 
resp. 4,5745 Gr. Graphit benutzt wurden, in sechs Versuchen zu 
zu 0,1958. Die grösste Abweichung vom Mittel war 0,2015, also 
etwa 2,7 pCt. 4. Diamant. Es wurden 1,1643 Gr. geschliffene Dia¬ 
manten in einem kleinen Gläschen, welches neben den Diamanten 
0,8345 Gr. Wasser enthielt und dessen Wasserwerth gleich 0,2273 
war, untersucht. Es ergab sich im Mittel aus sechs Versuchen 
0,1516. Die grösste Abweichung war 0,1477 also 2,6 pCt. des mitt¬ 
leren Werthes. Die gefundenen Zahlen stimmen fast vollkommen 
mit denen des Herrn Regnault, nicht mit denen des Herrn Kopp, 
denn es fanden 
Kopp 
Regnault 
Wüllne r 
Gaskohle. 
0 185 
0,204 
0,206 
Hochofen-Graphit . . 
0,166 
0,197 
0,200 
Natürlicher Graphit 
0,174 
0,202 
0,193 
Diamant. 
— 
0,147 
0,151 
Auch für das krystallisirte und amorphe Arsen ergaben erneute 
Versuche mit neu dargestellten Mengen wie früher verschiedene 
W'erthe der specifischen Wärmen. 
Physikalische iSection. 
Sitzung vom 4. Juli 1867. 
Gruben-Director Hermann Heymann berichtete über eine 
neue, von ihm aufgefundene Lagerstätte fossiler Blät¬ 
ter und anderer Pflanzentheile im nieder rheinischen 
